하 기 표 3 의 조성 으로 콜로 이달 실리카 분산 용액 에 수용성 규산염 과 수산화 알루미늄 을 순차 적 으로 투입 하 여 교반 , 숙성 하 여 함침제 를 제조 하 였으며 , 상온 에서 건조 된 Φ 100 mm x 두께 5 mm 모르타르판 에 함침제 를 0 . 2 kg / ㎡ 되게 도포 하 여 내마모성 실험 을 하 였으며 , 시멘트 , 모래 , 물 의 중량 비 를 1 : 2 . 5 : 0 . 65 로 하 여 50 x 50 x 50 ㎜ 정 입방체 로 제작 한 모르타르 를 28 일 간 양생 시킨 후 함 침재 를 전 표면 에 도포 하 여 압축강도 비 와 내 투수성 , 내 흡수 성 및 내염 성 을 하 기 와 같이 측정 하 였 다 . 물성 측정 결과 는 하 기 표 4 와 같 다 .